Die Silikatschmelzen. 551 



sowohl die Zahl der Kerne bei rascher Abkühlung (zirka 

 5 Minuten) als auch bei langsamer zu eruieren gesucht, weiter 

 bei plötzlicher Abkühlung. 



Es ergab sich dabei, daß die Kernzahl bei einem' und 

 demselben Körper ziemlich gleich war, ob während 4 oder 

 auch 5 Minuten abgekühlt wird. Anders stellt sich die Sache, 

 wenn man langsam durch einige Stunden abkühlt; hier lassen 

 sich die meisten in Betracht kommenden Verbindungen kri- 

 stallisiert erhalten. 



Bei rascher Abkühlung kann man fast alle Verbindungen, 

 welche ich untersuchte, glasig oder fast glasig erhalten. Beim 

 Vergleich der Menge von Glas kann man aber leicht Irrtümer 

 begehen und ich hielt Olivin anfangs für einen Stoff von 

 geringerem Kristallisationsvermögen als Augit, was aber nicht 

 richtig ist. Es ist notwendig, immer unter gleichen Bedingungen 

 abzukühlen; nun ist aber im Ofen die Abkühlung um so 

 rascher, als die Temperatur höher ist, da man aber, um Olivin 

 zu schmelzen, um 150° zirka höher erhitzen muß, kühlt sich 

 Olivin dann rascher ab als Augit und man erhält bei Olivin 

 noch Glasreste. Unter gleichen Bedingungen abgekühlt, hat 

 Augit viel mehr Glas als Olivin. 



Erste Versuchsreihe. Die Mineralpulver werden 100 

 bis 200° über den Schmelzpunkt erhitzt und der Tiegel sofort 

 aus dem Ofen genommen, so daß nach zirka einer Minute die 

 Masse bereits nur noch dunkle Rotglut zeigt. Wir haben also 

 hier die rascheste Abkühlung. Hiebei erstarren mit einigen 

 Ausnahmen alle untersuchten Mineralien glasig. 



Zum größten Teile kristallin erstarren Spinell und 

 Magnetit. Olivin zeigt ebenfalls noch viele Kristallisations- 

 zentren und ebenso Bronzit; beide erstarren also nicht 

 glasig, sondern halbkristallin, der größere Teil ist sogar 

 kristallinisch bei Olivin. Bei Augit ergab sich nur in 

 einem Falle Bildung einiger Mikrolithe. Hypersthen erstarrte 

 glasig, ebenso alle übrigen in der Tabelle angeführten Ver- 

 bindungen. 



Es gibt also einzelne gesteinsbildende Minera- 

 lien, die auch bei raschester Abkühlung nicht glasig 

 erstarren und bei denen also die Stabilität der amorphen 



